— 535 — 



Passo ai valori delle à. 



IT 









cfX 10° (»J 













NICHEL 





FERRO 



N. 2 



S/N.l 



S/N.2 



Sn N. 1 



Sn N. 2 



Sn N. 3 



Spn 



Sn N. 1 



Sn 



110 



— 19 



20 



- 430 



— 140 



— 62 







— 



1,3 







1,1 



230 



— 53 



— 59 



- 1100 



— 360 



— 130 







— 



3,2 



— 



3,0 



400 



- 101 



— 160 



— 3080 



— 1060 



- 250 







— 



5,7 





5,6 



580 



— 170 



— 280 



— 6140 



— 2630 



- 530 



— 69 



— 



9,4 



— 



9,2 



900 



— 310 



— 510 



-■ 8590 



- 5960 



— 1470 







— 



20 



— 



13 



1200 



— 490 



— 740 



— 9610 



— 8420 



- 2960 



— 280 





35 



— 



17 



1790 



— 1050 



- 1340 



- 10140 



— 10110 



— 6550 



— 730 





100 



— 



35 



2400 



— 2200 



— 2680 



— 10430 



— 10680 



— 10020 



— 1740 





190 





100 



3230 



— 4000 



— 4650 



— 10580 



— 10860 



- 11220 



— 2730 





350 





220 



3690 



- 5500 



— 6240 







- 11580 



— 3440 





520 





330 



4120 



— 7480 



- 7710 



— 10730 



— 11010 



— 11740 



— 4180 





680 





460 



4500 



— 8790 



- 8880 







- 11870 



— 4750 





780 





560 



4840 



- 10010 



- 9730 



— 10800 



- 11110 





— 5180 





870 





670 



5210 



— 10940 



- 10230 







— 12000 



- 5740 





920 





770 



5540 



— 11860 



— 10600 













960 





820 



5870 



- 12400 



— 10930 



— 10900 



— 11170 





— 6670 





1000 





840 



6510 





— 11210 







— 12200 













Di qui le curve rappresentatrici delle variazioni di resistenza, come 

 dall' annessa figura si vede. 



Dai risultati sopra esposti risulta evidentemente, che il nichel come il 

 ferro presentano in campo trasverso sempre diminuzione di resistenza, che 

 cresce col crescere del campo magnetico, però fino ad un certo limite, rag- 

 giunto il quale la diminuzione di resistenza si conserva quasi costante. Sicché 

 il fatto osservato da Grunmach e Weidert per alcune spirali di filo di nichel 

 e ferro, di aversi cioè aumento di resistenza con campi deboli, non s' è veri- 

 ficato nelle condizioni di grande sensibilità realizzate in generale in queste 

 ricerche; e si noti che io son partito da campi di 100 Gauss, che sono molto 

 più deboli di quelli, dai quali partirono i suddetti esperimentatori. 



Per il ferro, oltre alle due spirali di nastro sopra citate, cimentai anche 

 alcune spirali di filo di diverso spessore ed alcune spirali piane di nastro. 

 Le prime non dettero alcuna variazione di resistenza sino ai campi di 6000 

 Gauss da me adoperati ; e la ragione si rende manifesta osservando che, pur 

 con campi così intensi, non si raggiungeva nel filo una intensità magnetica 



0) I valori di cF sono dati coli' approssimazione, che si può garantire dipendentemente 

 dalle condizioni di sensibilità, che si avevano caso per caso. 



